— (565 — 



uniti), la variazione di concentrazione del carbonio nei vari strati è — in 

 generale — graduale ed uniforme. 



La curva A — corrispondente alla ghisa affinata durante 24 ore — deve 

 cominciare nel punto 0, poiché l'esame microscopico dimostra che, in questo 

 caso, la perlite si estende — sebbene in piccolissima quantità — fino al- 

 l'estremo orlo della sezione del pane, e che, perciò, anche l'ultimo strato 

 superficiale contiene piccole quantità di carbonio. 



La curva B (ghisa affinata durante 72 ore) deve invece cominciare sol- 

 tanto in P, all'ascissa corrispondente a circa 0,3 mm. di profondità. Infatti 



c % 



OP1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I2 



FlG. 1. 



l'esame microscopico della sezione di un pane di questa ghisa (fotogr. 1, 

 tav. I, ingrand. 80 diam.) mostra chiaramente la presenza di uno strato 

 esterno dello spessore di circa 0,3 mm., costituito da ferrite pura; e, quindi, 

 privo di carbonio. 



Ciò posto, si nota subito il fatto che, per le concentrazioni prossime 

 a 0,9% di carbonio — corrispondenti rispettivamente alle profondità di 

 mm. 1,5 e 3,5 — le due curve A e B ascendono meno rapidamente che non 

 per le concentrazioni precedenti o seguenti tale valore. In altre parole: la 

 variazione della concentrazione del carbonio col variare della profondità, di- 

 minuisce pei valori di tale concentrazione prossimi immediatamente a quello 

 corrispondente alla perlite. 



L'esame microscopico conferma e definisce meglio questo fatto, che — come 

 fra breve vedremo — è del tutto generale. 



